(44) 



des aciers non magnétiques à basse température, même avec des teneurs 

 en nickel très faibles. 



» 3° Certains aciers de teneur en nickel supérieure à 24 pour 100 ont 

 acquis, parle refroidissement, un magnétisme non permanent, c'est-à-dire 

 qui ne subsiste pas à la température ordinaire (réversibles de M. Guillaume); 

 d'autres, faisant partie des mêmes groupes, ont acquis par le refroidis- 

 sement le magnétisme permanent (irréversibles). L'un des échantillons 

 possède même cette propriété remarquable d'être successivement non 

 magnétique à + i5°, magnétique non permanent à — 78°, magnétique 

 permanent à — 188°. 



» 4° L'influence du carbone est nettement prépondérante; quelques 

 millièmes de cet élément suffisent pour amener le point de transformation 

 dans le voisinage de — 188°, tandis que celui des alliages de fer et de 

 nickel, qui sont d'ailleurs toujours un peu carbures, ne descend jamais au- 

 dessous de 0°. Les proportions de manganèse sont assez faibles pour que 

 l'influence de cet élément puisse être considérée comme négligeable, rela- 

 tivement à celles du carbone et du nickel. Le manganèse a été introduit 

 pour favoriser la dissolution du carbone et éviter sa précipitation à l'état 

 de graphite. 



» Le cbrome est un dissolvant du carbone plus énergique encore que le 

 manganèse, il a une action très favorable sur la ductilité à chaud et à froid, 

 c'est ainsi que nous avons été amenés à préparer un certain nombre d'échan- 

 tillons d'acier au nickel contenant des proportions variées de chrome : 



